Eritmada polimerizatsiya - Kimyo kafedrasi

|
Kimyo kafedrasi
|
bet | 22/27 | Sana | 18.06.2024 | Hajmi | 0,56 Mb. | | #264200 |
Bog'liq Uslubiy qo\'llanmaEritmada polimerizatsiya monomer va hosil bo'lgan polimer (lak usuli) bilan aralashtirilgan suyuqlikda yoki faqat monomerni erituvchi muhitda sodir bo'ladi. Keyin polimer cho'kadi va filtrlanadi. Ushbu usul bilan reaksiya muhitida eriydigan radikal tashabbuskorlar va ion polimerizatsiyasi katalizatorlari qo'llaniladi. Usulning afzalligi-issiqlikni yo'qotish qulayligi, etishmasligi-solventdan ajratish qiyinligi va polimerni granulyatsiya qilish zaruriyati.
Emulsiyada polimerizatsiya-monomer yoki polimerni eritmaydigan suyuq muhitda (ko'pincha suvda) amalga oshiriladi. Emulsiyani barqarorlashtirish uchun sovun ishlatiladi. Polivinil spirt, karboksimetilselüloz boshqa moddalar. Ushbu polimerizatsiya usuli odatda suvda eruvchan past haroratli tashabbuskorlar tomonidan qo'llaniladi. Bundan tashqari, tizim doimiy pH muhitini saqlab qolish uchun regulyatorlar - bufer moddalarini kiritadi.
Suspenziyali polimerizatsiya emulsifikator va tashabbuskor ishtirokida amalga oshiriladi. Polimer kichik granulalar shaklida hosil bo'ladi. Usulning etishmasligi: polimerni emulsifikatordan yuvish kerak.
Ishning maqsadi:
1. Polimerizatsiya usuli bilan polimetilmetakrilat oling.
2. Tashabbuskor kontsentratsiyasining reaktsiya tezligiga ta'sirini o'rganish.
3. PMMA ning fizik va kimyoviy xususiyatlarini o'rganish.
Ishning borishi.
1. Probirkaga yangi haydalgan metilmetakrilatdan 2 ml quyiladi, unga 50 mg benzoil peroksid qo'shiladi va uni teskari havo sovutgichi bilan yopadi (10-rasmga qarang).
2. Probirka suv hammomiga o'rnatiladi (95-98°C li).
a. Tajribalar qaynoq suv hammomida amalga oshiriladi. b. Reaktsiyani kuzatish oson bo'lishi uchun kattaroq stakan olish maqsadga muvofiq.
|
1. Qaytar havoli sovitkich;
2. Metilakrilat va benzoil peroksidli probirka;
3. Harotat o’chagich (termometr);
4. Suv hammomi (suvli stakan);
5. Himoya to’ri;
6. elektroqizdirgich;
7. Shtativ tagligi bilan
|
10-rasm. Benzoil peroksid inisatorligida blok polimerizatsiya usuli polimetilmetakrilat olish uchun qurilma.
|
3. Polimerizatsiya 5 daqiqa davom etadi. Qattiq shishasimon pufakchali massasi olinadi.
a) Pufakchalarni chiqishi sababi, polimerizasyon paytida chiqarilgan issiqlik jarayoni tezlashtiradi, shu holatda monomerning bir qismi bug ' holatiga o'tadi. Polimerizatsiya qilingan massaning yuqori qovushqoqligi tufayli ular tashqi yuzaga chiqmaydi va polimer ichida qoladi. b) Buni oldini olish uchun, shunday qilish mumkin: birinchi pufakchalar metilmetakrilat chiqishni boshlaganda suv hammomiga sovuq suv qo'shiladi va 60-65°C ga tushiriladi. c) Tajriba uchun texnik metilmetakrilat (ingibitordan tozalangan va tozalanmagan) yoki polimetilmetakrilat depolimerizatsiyasi (99-101°C fraktsiyasi) yordamida foydalanish mumkin. d) Inisator sonini kamaytirish bilan polimerizatsiya tezligi o'zgaradi. 30 mg benzoil peroksidida polimerizatsiya davomiyligi taxminan 9-10 daqiqa bo'ladi.
4. Tajribalar jadval ma'lumotlariga asoslanadi .
Monomer miqdiri, ml
|
Inisator massasi (benzoil peroksid), mg
|
Polimerlanish vaqti, min.
|
2
|
10
|
22
|
2
|
20
|
13
|
2
|
30
|
10
|
2
|
50
|
5
|
2
|
100
|
4,5-5,0
|
5. Har bir tajribaning polimerizatsiya vaqtini aniqlang va natijalarni bir-biriga taqqoslang. Eng yaxshi variantni aniqlang.
Izoh: Monomer miqdori o'zgarishsiz qoladi, faqat inisatorning soni o'zgaradi.
|
| |